338 
J 914, n.1. 0.023 joules/graad bij 15° K. en 0.038 joules/graad bij 20° K. 1 , 
Dit verschil wordt verklaard, doordat bij de metingen van Km 
in 1915 voor de toeleidingsdraden een iets kleiner gewicht aan 
platina was gebruikt. Hiermede werd zooveel mogelijk rekening 
gehouden. 
§ 3. Atoomwarmte van koper. 2 ) Voor de metingen diende hetzelfde 
blok koper als waarmede de metingen van Meded. N°. 143 § 6 
geschiedden : electrolytisch koper van Felten en Guillaume, 596,0 gram. 
Ter controleering van de zuiverheid werd na de metingen uit 
liet blok een reepje gesneden, en dit tot eene rechthoekige doorsnede 
gevijld, daarna gewalst en ten slotte gegloeid. Daarna werd de 
weerstand bij kamertemperatuur en in vloeibare waterstof gemeten. 8 ) 
0 Hierbij zijn de metingen van 1914 voor de verandering van Au c z gecorrigeerd. 
2 ) De atoomwarmte van koper werd tusschen 23 en 88° K. ook reeds gemeten 
door W. Nernst, Ann. d. Phys. (4) 36 (1911), p. 395. 
3 ) Deze gelegenheid wérd tevens benut om de zuiverheid van het voor de 
metingen van Meded. N°. 143 gediend hebbende lood te controleeren, en om den 
invloed van de bewerking van het metaal op de afname van den weerstand te 
onderzoeken. De uitkomsten zijn vereenigd in de volgende tabel : 
W 20.4° K 
W Yl.Q - K 
1 dW 
JV 0 o c • dT 
bij 10° C. 
W \\& C 
W U.8° C 
^n.8 0 c 
Koper gevijld 
0.01287 
0.01229 
0.00426 
„ gewalst 
0.02359 
0.02311 
0.02295 
420 
„ .1 en 
daarna gegloeid 
0.01042 
0.0'982 
430 
Lood gesneden 
0.02827 
0.01229 
411 
„ gewalst 
0.02828 
0.01222 
410 
Hieruit blijkt dus wat betreft den invloed van de bewerking van het metaal op 
de verandering van den weerstand met de temperatuur het volgende: 
Het walsen vermindert bij koper in sterke mate de afname van den weerstand 
tusschen kamertemperatuur en het kookpunt van waterstof. 
Door het koper daarna te gloeien wordt de invloed van het walsen niet alleen 
opgeheven, doch daarna is de afname van den weerstand tusschen genoemde 
temperaturen zelfs grooter dan die van het niet gewalste en niet gegloeide koper; 
blijkbaar is door het gloeien ook de invloed van de voorafgaande mechanische 
bewerkingen (vijlen) opgeheven, b.v. doordat het metaal zich weer tot grootere 
kristallen vereenigd heeft. 
De temperatuurcoëfficient bij waterstoftemperaturen wordt bij de bovengenoemde 
bewerkingen slechts weinig veranderd. 
De weerstandsverandering van lood ondergaat door het walsen geen of slechts 
eene geringe verandering. 
